SÉANCE DU t5 mai 191I. l3ll 



III. D'autres échantillons d'origines variées contenaient àes quantités d'aiolure de 

 même ordre de grandeur : 



A z pour 100 0,02 I 0,026 o,oj2 



Zii^Az^ pour 100 0,i6 o,ai 0,42 



IV. Kiifin, on a préparé au laboratoire de la poudre de zinc en distillant te métal 



très lentement de manière à favoriser la formation de l'azoture. On a trouvé eflective- 



ment que sa richesse en azoture était plus grande que celle des poudres précédentes,: 



M hio'n 

 Az pour 100 o, 10 



Zn'Az' pour 100 ..;..'.' I ,20 



Il a été possible de mettre en évidence dVne façon c-ertaine la présence d"un peu 

 d'azoture dans certains zincs commerciaux, toutefois la quantité en est toujours très 

 faible et notablement inférieure à celle qu'on rencontre dans les poudres de zinc. 



I. Un zinc commun, d'origine inconnue, contenait une quantité d'azote relativement 

 grande, 0.0121 pour 100. 



On s'est demandé si le zinc fondu et convenablement chauÛ'é pouvait fixer à nouveau 

 de l'azote. Le zinc, placé dans un creuset dont le fond est porté au rouge, est parcouru 

 par un courant lent d'azote qui traverse tout le liquide fondu. Toutes les demi-heures, 

 on ell'eclue une coulée d'une petite quantité de métal de manière à étudier les 

 quantités d'azote fixées successivement. On a trouvé les teneurs suivantes en azote, 

 pour ces difTérenles prises : 



. pour joo. 



Après 3o minutes 0,010 



Après 1 heure o,ooy4 



Après 1 heure 3o minutes 0,0091 



Après 2 heures 0,0087 



11 n'y a donc pas eu fixation d'azote parle métal fondu dans les conditions 

 de l'expérience. 



On pouvait se demander si l'azoture formé ne s'éliminait pas du bain de 

 fusion au fur et à mesure de sa formation et s'il ne venait pas se réunir dans 

 la scorie superficielle du bain. Dos dosages ont montré que la quantité 

 d'azote contenu dans les crasses de la surface était du même ordre de gran- 

 deur que la quantité contenue dans le métal. 



Grâce à l'obligeance de la Société de la Vieille Montagne, il nous a 

 été possible d'étudier un certain nombre de ses marques de zinc. Les quan- 

 tités d'ammoniaque qu'on a pu recueillir en opérant sur des poids de métal 

 de los à 20S ont toujours été très faibles et souvent de l'ordre des erreurs 

 d'expérience, de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer la présence de 

 l'azote, sous forme d'azotuie dan& tous ces zincs. 



